D E D I J O N, iyS^, ^27 



^0^. Dans la chaux v'lve blanche, la fonte 

 blanche de Dannemora , cementee pendant 

 fix jours, flit convertie en acier, qui fe laifla 

 forger & etenclre a chaud , qui paroiffoit un 

 pen tendre, mais qui, apres la trempe au 

 rouge, n'etoit plus entame par la lime : dans 

 fa caffure, on voyoit encore au milieu des 

 parties poreufes qui le rendirent tres-fufcep- 

 tible de la rouille. 



La fonte grife ne put foutenir le marteau 

 a chaud , elle fauta en ecailles brilJantes 

 comme la plombagine , elle etoit encore 

 plus difpofee a la rouille que la precedente. 

 La pierre calcaire reduite en poudre fine, 

 employee pour cement avec la fonte grife 

 d'Haellefors, fe trouva, apres roperation,cal- 

 cin^e au point de faire peu d'efiervefcence 

 avec Teau-forte , & de ne donner qu'un gas 

 hepatique. La fonte etoit caffante , elle pre- 

 fentoit une cavite remplie enpartie d'une ma- 

 tiere d'un gris blanc ,reffemb]ant a des fleurs 

 de zinc , mais qui ne fe diffolvoit pas dans 

 I'acide nitreux , & paroiffoit etre ce qu'on a 

 nomme amiante dc fir '. cette fonte , durcie 

 par la trempe , reffembloit a x\n acier grof- 

 fier, inegal & pailleux; elle ne pouvcit etre 

 forgee a chaud; une partie qui avoit could 

 en globule, fe trouva changee en acier grof- 

 fier , mais malleable. 



En general , la pierre calcaire crue a paru 

 porter la fonte a I'etat de fer d;:61ile , mais 

 ron a I'etat d'acier ; au contraire la chaux 

 yive, foit eteinte, foit non eteinte, a mieux 



